도 2 는 내압 전열 용기 의 작성 공정 을 나타낸다 . 공정 패턴 A 는 , 처음 에 Φ 220 ㎜ 의 주괴 를 850 ℃ 로 가열 하 여 , 외경 65 ㎜, 두께 6 ㎜ 의 관 을 물 속 에 압출 했 다 . 이때 의 열간 압출 직후 의 관 온도 부터 600 ℃ 까지 의 냉각 속도 는 약 100 ℃/ 초 였 다 . 이어서 , 압출 후 에 추신 을 반복 하 여 소관 을 작성 했 다 . 소관 의 치수 는 외경 50 ㎜, 두께 1 ㎜ 및 외경 30 ㎜, 두께 1 ㎜ 를 기본 으로 했 다 . 이때 , 몇 개 의 합금 에 대해서 는 , 외경 50 ㎜ 에서 는 두께 1 . 5 ㎜, 0 . 7 ㎜, 0 . 5 ㎜ 인 소관 을 , 외경 30 ㎜ 에서 는 , 두께 1 . 25 ㎜, 0 . 6 ㎜, 0 . 4 ㎜ 인 소관 을 작성 했 다 . 추신 후 에 는 소관 을 길 이 250 ㎜, 또는 200 ㎜ 로 절단 하 고 , 양 단 을 스 피닝 가공 에 의해 드로잉 했 다 . 스 피닝 조건 은 , 외경 이 50 ㎜ 인 소관 의 경우 는 1200 rpm , 평균 이송 량 15 ㎜/ 초 로 하 고 , 외경 이 30 ㎜ 인 소관 은 1400 rpm , 평균 이송 량 35 ㎜/ 초 로 했 다 .